248 
Alfred Stelzner. 
[30] 
tip,ste Jriinesoiiit ; ilin begleiten bis 1 Mm. grosse Arsenkieskryställcben 
(die einzige n Krystalle dieses Minerales, die ieli bisher ans dem Gebiete 
der argentinischen ßepnblik kenne), ausserdem kleine Körner von Eisen- 
iind Kupferkies. Die drei zuletzt genannten Mineralien sind sowohl im Kalk- 
spatb, als auch im Jamesonit selbst eingewaebsen. Dieser letztere findet 
.sieb entweder in parallelfasrigen Massen, deren Fasern mehr oder weni- 
ger fein, bald gradlinig bald gekrümmt sind, oder er tritt in gröberen 
stenglicben Aggi-egaten auf, endlich aucli in derben Partieen. Die steng- 
ii( hen Massen zeigen eine sehr vollkommen basische Spaltbarkeit. Der 
Jamesonit ist mild, bat 11. 2'/^, G. 5,40 — 5,54 (nach 3 Pyknometerwä- 
gungen, von denen 2 übereinstimmend den höheren Werth ergaben), hat 
.slablgraue Farbe und grauschwarzen Strich. 
Die \ on Herrn Siewert rorgenommene chemische Analyse ergab: 
Plei . 
Silber . 
Zink . 
Kupfer 
Eisen . 
Antimon 
Arsen . 
Schwefel 
30-05 
1- 34 
0-62 
3-45 
2 - 00 
32-00 
0-20 
21-75 
100.41 
Dieses Pesultat stimmt also lecht gut mit den bekannten Jamesouit- 
Analysen überein und bestätigt zugleich die sclion anderweit hervorge- 
li(d)cne Thatsache, dass nämlich irn Jamesonit ein kleiner Tbeil des 
Bleies durch Kupfer, Eisen, Zink, seltener durch etwas Silber vertreten 
zu sein ]rflegt. Der argentinisebe Jamesonit ist gleichwie der von Arany- 
Idka in Ungain ein silberhaltiger. 
Die strengere Formulirung der r orstehenden Analyse stösst indes- 
sen auf Schwierigkeiten. Denn obwohl das verarbeitete iMaterial aus mit 
der Loupe ausgesuchten reinen Sidittcrn zu bestehen schien, so macht 
es der kleine Arsengelialt doch wahrscheinlich, dass noch ein paar Körn- 
( dien Arsenkies in jenem eingewachsen waren, und da auch Eisen- und 
Ku])ferkies beibrechen, so können auch diese als feine Einsprenglinge 
vorhanden gewesen sein. 
Will man dennoch eine h’orniel ausreclinen, so stimmt 
37 PbS) 
1 AgS 26 Sb^Sg 
1 CuSj 
am besten mit dem gefundenen Piesultate übereim 
Sebliesslicb möge noch erwähnt sein, dass unser Mineral schon in 
der Spiritusllamme schmilzt, ohne, wie für die andern Varietäten angege- 
ben wird, vorher zu dekrepitiren. Das sonstige Löthrohrverhalten ist in- 
dessen das bekannte. 
